formation de cliaux, due à l'action de la vapeur d'eavi sur le chlorure 



fondu. 



Trouvé. Calculé 



I. II. CaO, ZiO». 



Zircone 67,82 68,70 68,54 



Chaux 3 1,94 3o,64 3 1,46 



• 99-76 99,34 100,00 



» Ces cristaux, dont la polarisation est assez vive, simulent des cubes, 

 l'extinction des carrés se faisant suivant les côtés. M. Léon Bourgeois, qui 

 a bien voulu les examiner, a constaté leur analogie avec le stannate de 

 chaux CaO, SnO'-, préparé par le procédé de M. Ditte (Comptes rendus, 

 t. XCIX, p. 701), et avec la pérowskite CaO, TiO'. 



» I/ensemble des caractères optiques fait que l'on peut regarder ces 

 trois composés comme isomorphes. , 



» A température plus élevée, la cristallisation est plus rapide, mais les 

 cristaux sont, en général, très petits. 



» En remplaçant la zircone par le ziicon finement pulvérisé, au rouge 

 on obtient encore le même composé, mais une partie de la silice forme 

 avec la chaux un silicate amorphe, floconneux, facile à séparer par léviga- 

 tion ou par l'action des acides étendus. 



» Si l'on opère au rouge blanc, on obtient alors un culot qui, repris par 

 l'eau, abandonne des prismes clinorhombiques très nets, présentant, 



d'après les déterminations de M. Léon Bourgeois, les faces m, b-, d.-, el 



prenant souvent l'aspect d'octaèdres très obliques par le développement 



i 

 des faces m et cl' . La polarisation est très vive, les extinctions obliques. 



» Ce produit est un silicozirconate de chaux, CaO, SiO^.ZiO- corres- 

 pondant au silicozirconate de potasse que j'ai décrit précédemment ( '), et 

 isomorphe à la fois au sphène obtenu par le procédé de M. Hautefeuille, 

 et au silicostannate de chaux décrit jiar M. L. Bourgeois (- ). 



» Le silicozirconate de chaux est assez difficile à obtenir, et il est sou- 

 vent mêlé d'impuretés et d'autres matières cristallisées, dont on le débar- 



(') M. Léon Bourgeois avait décrit antérieurement un silicozirconate de soude, 

 SiO-, ZrO-, NaO, obtenu en faisant réagir le zircon sur le carbonate de soude, en 

 présence d'un excès de silice {Bulletin de la Société philomathique, octobre i883). 



(^) Comptes rendus, t. CIV, p. 23i. 



C. K., iSçji, ;• SernK.ilr,'. (T. C\lll, N' 2.) 1 • 



